jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
le nom de feutrage, foulage, ou croisure. Pendant de nombreuses années le feutrage a été considéré comme étant dû à l'accrochage des dentelures présentes dans la fibre de laine. Cette théorie était appuyée sur le fait que dans certains cas les fibres moins rugueuses se feutrent moins aisément que celles qui le sont plus et que le traitement par le chlore enlève les aspérités et empêche le feutrage. Il y a cependant des fibres qui n'ont pratiquement pas de dentelures et qui peuvent être feutrées, quoique avec difficulté, mais qui ne le peuvent plus après traitement par le chlore. Une autre théorie a été mise en avant spécifiant que les fibres de laine deviennent plastiques et adhèrent ensemble quand on les soumet au battage. Le fait qu'un tissu fait de fibres de laine fortement serrées est beaucoup plus difficile à ficeler qu'un autre fait de fibres lâches appuie encore cette théorie, puisque le contact serré obtenu dans le premier cas aide l'adhésion des fibres. L'auteur estime que le feutrage est surtout dû à l'accrochage des fibres causés par le battage de la laine à l'état élastique. Le chlore réduit cette élasticité et rend la laine plus plastique. La pression mécanique produit des changements considérables dans la laine, particulièrement quand elle contient de l'humidité à haute température. L'adsorption des acides par la laine a été déterminée dans de nombreux travaux. Le travail de Procter sur l'action des acides sur la gélatine conduisit d'autres chimistes à considérer que la laine formait des composés fermes avec les acides. Exactement comme dans le cas de l'adsorption de la soude caustique par le coton et dans celui de la nitration du coton, des pointes furent notées dans la courbe de l'adsorption. Dans les deux exemples de réaction du coton, un travail plus récent a montré que les courbes sont continues et il est certain que la même loi s'applique à la laine. L'auteur a essayé d'appliquer les méthodes de Procter à la laine, mais aucun résultat de valeur ne fut obtenu. Le degré de gonflement dans le cas de la laine est très faible comparé
produit des changements considérables dans la laine, particulièrement quand elle contient de l'humidité à haute température. L'adsorption des acides par la laine a été déterminée dans de nombreux travaux. Le travail de Procter sur l'action des acides sur la gélatine conduisit d'autres chimistes à considérer que la laine formait des composés fermes avec les acides. Exactement comme dans le cas de l'adsorption de la soude caustique par le coton et dans celui de la nitration du coton, des pointes furent notées dans la courbe de l'adsorption. Dans les deux exemples de réaction du coton, un travail plus récent a montré que les courbes sont continues et il est certain que la même loi s'applique à la laine. L'auteur a essayé d'appliquer les méthodes de Procter à la laine, mais aucun résultat de valeur ne fut obtenu. Le degré de gonflement dans le cas de la laine est très faible comparé à celui montré par la gélatine. L'effet osmotique qui était attendu, d'après la théorie de Procter, ne produisit aucun changement de volume dans la fibre de laine. Il se peut, cependant, qu'il y ait eu changement dans les forces internes présentes dans la fibre, mais ceci n'a pu être déterminé. Il a été récemment démontré que tout l'acide absorbé par la laine dans une solution acide chaude peut être déplacé par l'eau chaude. La courbe obtenue en comparant la quantité d'acide retenue en fonction du nombre de lavages est tout à fait régulière et continue. Cette observation a une importance considérable dans la théorie de la teinture. Action des agents chimiques sur les fibres textiles. 1. Abderhalden, J. Physiol. Chem. 46, 3. 2. Pruner, n° CEM. C~ (S~S~i).– 3. Kannertz, SS. (~)4). 4. ~M'Md..('a~er Zert 3~, ~9. 2M (tgt4). 5. Haumann, Zeit. Phys. Chem. ~Mm.. 30, t35 (g'?). 6. Aldworden. Zeit. ungew, Chem 29, ';8 (1916). – Champion, Comp. Rend., 72, 3~o. 7. Knecht et Apployard, J. Soc. Dyers et Col 15, [&lt;SSa). 8. Comj!OM)t~). – 9. Heurison, Proc Roy. Soc., A 94, ~Sott~S) 10. Herzoe, Chem ~it, 40, ~S (;oi6). 11. Pearsou, y. Soc. Dyers et Col X; (!&lt;)oa).
Il a été récemment démontré que tout l'acide absorbé par la laine dans une solution acide chaude peut être déplacé par l'eau chaude. La courbe obtenue en comparant la quantité d'acide retenue en fonction du nombre de lavages est tout à fait régulière et continue. Cette observation a une importance considérable dans la théorie de la teinture. Action des agents chimiques sur les fibres textiles. 1. Abderhalden, J. Physiol. Chem. 46, 3. 2. Pruner, n° CEM. C~ (S~S~i).– 3. Kannertz, SS. (~)4). 4. ~M'Md..('a~er Zert 3~, ~9. 2M (tgt4). 5. Haumann, Zeit. Phys. Chem. ~Mm.. 30, t35 (g'?). 6. Aldworden. Zeit. ungew, Chem 29, ';8 (1916). – Champion, Comp. Rend., 72, 3~o. 7. Knecht et Apployard, J. Soc. Dyers et Col 15, [&lt;SSa). 8. Comj!OM)t~). – 9. Heurison, Proc Roy. Soc., A 94, ~Sott~S) 10. Herzoe, Chem ~it, 40, ~S (;oi6). 11. Pearsou, y. Soc. Dyers et Col X; (!&lt;)oa). – 12. George-ncs. J~t PAj/oct CAot'. 25, 8;, Mg (t(jt4) 13. Fort et Lloyd, J. Ace /)~.s et C~ 30, 5, ~3 (igf~). 14. Fort et Lloyd, Mt'~ 30, (19;~) (~'(~o CoMtpoM))<). 15. Utrrisoo, ~6M., 34, Sy (!&lt;):S). – 16. Gee et tiarnson, Trans. Faraday Soc. (April 1910). Justin Muetter, XoH Zeit., (190~). 18. Miller et Talimann (Strength and Elasticity of Wool). J. Agric. Res 4. 3~o f'giS). – 19. Procter, /j&lt;B''ft ~Mtt. Report on Collold Chemistry.le. Woodmansey, J Soc. Dyers et Col, .)4. (~t8L (Action of MT on Wool) – 21. Herbig, Zeit. angew. Chem 32, ;M (Tgts) (Elasticity Function). 22. Hey. Phys. Fat., 116~63 (Compositiom of Wool in the Catfry State). – 23. Mohs, Engl. int., no.343. ~MMe~/br Filling). – Hardy. J Agric Res., 14, ~85 (igtS). 25. HMtshorae. Trans. Vat. Phys. Cotton ~atn&lt; 79, ;9~, 9~5 (~o5) 90, 319 (ign). ~6. Becke, Farb. Zeit, 30, toj, !iS, f~8 (;9tg). Soie Un grand nombre de travaux ont été faits sur les produits de l'hydrolyse des différentes sortes de soies. La fibre de soie à l'état naturel, consiste en deux substances, la séricine et la fibrome, de nature chimique très voisine. La séricine est séparée de la fibrome par
XoH Zeit., (190~). 18. Miller et Talimann (Strength and Elasticity of Wool). J. Agric. Res 4. 3~o f'giS). – 19. Procter, /j&lt;B''ft ~Mtt. Report on Collold Chemistry.le. Woodmansey, J Soc. Dyers et Col, .)4. (~t8L (Action of MT on Wool) – 21. Herbig, Zeit. angew. Chem 32, ;M (Tgts) (Elasticity Function). 22. Hey. Phys. Fat., 116~63 (Compositiom of Wool in the Catfry State). – 23. Mohs, Engl. int., no.343. ~MMe~/br Filling). – Hardy. J Agric Res., 14, ~85 (igtS). 25. HMtshorae. Trans. Vat. Phys. Cotton ~atn&lt; 79, ;9~, 9~5 (~o5) 90, 319 (ign). ~6. Becke, Farb. Zeit, 30, toj, !iS, f~8 (;9tg). Soie Un grand nombre de travaux ont été faits sur les produits de l'hydrolyse des différentes sortes de soies. La fibre de soie à l'état naturel, consiste en deux substances, la séricine et la fibrome, de nature chimique très voisine. La séricine est séparée de la fibrome par l'action des alcalis dilués. Des essais ont été faits de temps en temps pour fixer cette séricine au moyen de formaldéhyde afin d'éviter la perte de poids de la soie, mais peu de chose est connu relativement à la valeur de ce procédé. La soie est modifiée par l'ébullition dans l'eau d'une façon analogue à la laine. L'effet de la pression mécanique est aussi similaire pour ces deux fibres. Des recherches dans le sens de la chimie contemporaine ont été faites avec la substance présente dans les glandes du ver à soie d'où la soie est filée. Le colloïde présent dans ces glandes se coagule au repos, plus rapidement par chauffage ou par refroidissement ou par traitement avec les acides dilués, une masse gélatineuse dure se formant. Il est intéressant de noter que la coagulation accélérée par la tension mécanique et l'idée a été émise que la solidification de la soie, telle qu'elle est filée par le ver à soie, est due à la tension mécanique déployée durant l'éjection de la sécrétion visqueuse de la glande par les orifices servant au filage. Ceci peut avoir un rapport avec la double réfraction présentée par les fibres de soie. 1. Fischart, Zeit.
l'eau d'une façon analogue à la laine. L'effet de la pression mécanique est aussi similaire pour ces deux fibres. Des recherches dans le sens de la chimie contemporaine ont été faites avec la substance présente dans les glandes du ver à soie d'où la soie est filée. Le colloïde présent dans ces glandes se coagule au repos, plus rapidement par chauffage ou par refroidissement ou par traitement avec les acides dilués, une masse gélatineuse dure se formant. Il est intéressant de noter que la coagulation accélérée par la tension mécanique et l'idée a été émise que la solidification de la soie, telle qu'elle est filée par le ver à soie, est due à la tension mécanique déployée durant l'éjection de la sécrétion visqueuse de la glande par les orifices servant au filage. Ceci peut avoir un rapport avec la double réfraction présentée par les fibres de soie. 1. Fischart, Zeit. Physiol. Chem., 06 [n)o~). – 2. Abderhalden, ~«t..PA&lt;/M'o!. Chem.. 66. t3-;8 et nombreux autres articles. 3 Clavel et Lindermeyer, Fr. Fet, .!5[. ~;tQt2). – Cardazzi, Br. Fr. 457. 3~6 (t9;3). 5. Harrison, Proc. Roy Soc., A 94, ~6c. (t~tS). 6. Foa, troisième Zeit., 10, (tqn). 7. Farrat, Soc. Dyers et Col, 21, ~o (t~5). (Action of Acid on Silk) 8. Sansone, Rev G~'M. Mat. Col., 194 (1911). (Action de l'acide formique). 9. Hohnel, J. Soc. Chem. Ind., 2, t~ (Diameter of Silk Fibres) 10. Wardle, Tussar Silk. 11. Vignon, Recherches sur la soie, Lyon (1892). 12. Rossinski, Bull du Laboratoire de la soie, Lyon (tS~S). 13. Franceson, Etudes sur la filature de la soie, Lyon (1890). 14. Collot, J. de ~A!ifA (i~OS). 15. Bolley et Schorch. Dingl. poly. Journal, ;g6 (tS~a). 16. Cramer, J. /'M;' ft-~At. Chem., 96 (t9~). Persog, Aff)K. Sf; 1, 597. 17. Millls et Takamine, Trans. Chem. Soc., i~~ (t88t). (~i~M~ttOM of Acids). 18. Silbermann, Die Seide. Encollage Très peu de travaux d'un peu d'importance ont été faits relativement à l'encollage des substances textiles, mais un grand nombre de travaux 'ont été présentés sur les substances employées dans ce procédé. Le travail sur la glué et la
Col, 21, ~o (t~5). (Action of Acid on Silk) 8. Sansone, Rev G~'M. Mat. Col., 194 (1911). (Action de l'acide formique). 9. Hohnel, J. Soc. Chem. Ind., 2, t~ (Diameter of Silk Fibres) 10. Wardle, Tussar Silk. 11. Vignon, Recherches sur la soie, Lyon (1892). 12. Rossinski, Bull du Laboratoire de la soie, Lyon (tS~S). 13. Franceson, Etudes sur la filature de la soie, Lyon (1890). 14. Collot, J. de ~A!ifA (i~OS). 15. Bolley et Schorch. Dingl. poly. Journal, ;g6 (tS~a). 16. Cramer, J. /'M;' ft-~At. Chem., 96 (t9~). Persog, Aff)K. Sf; 1, 597. 17. Millls et Takamine, Trans. Chem. Soc., i~~ (t88t). (~i~M~ttOM of Acids). 18. Silbermann, Die Seide. Encollage Très peu de travaux d'un peu d'importance ont été faits relativement à l'encollage des substances textiles, mais un grand nombre de travaux 'ont été présentés sur les substances employées dans ce procédé. Le travail sur la glué et la gélatine a été complètement traité par Procter dans le premier rapport. Pratiquement, tous les travaux faits sur l'amidon ont été examinés par Brown et par Stocks. La couleur bleue caractéristique produite quand de l'iode est ajouté à de l'amidon, a été indiquée comme étant due à l'iode colloidal et beaucoup d'autres substances. donnant la même réaction ont été trouvées. Le fait que la formaldéhyde agit sur l'amidon de telle manière qu'il empêche sa réaction avec l'iode a été pris comme preuve d'une action d'enzyme mais cette hypothèse a été démontrée inexacte. Les changements subis par l'amidon durant l'ébullition ont une grande importance dans l'encollage et le parage et ont été étudiés avec grande attention. L'addition de sels a été indiquée comme influençant ces changements. Les propriétés collantes de l'amidon ainsi définies sont quelque peu obscures. Le procédé de l'encollage est employé dans le but spécial d'aider au tissage des tissus et les avantages des quelques substances collantes peuvent actuellement être simplement déterminés par un essai pratique. Les relations entre les propriétés mécaniques des fils apprêtés et les propriétés physiques des substances collantes n'ont jamais été déterminées. C'est principalement dû à la difficulté de mesurer les propriétés mécaniques des fils apprêtés,
d'autres substances. donnant la même réaction ont été trouvées. Le fait que la formaldéhyde agit sur l'amidon de telle manière qu'il empêche sa réaction avec l'iode a été pris comme preuve d'une action d'enzyme mais cette hypothèse a été démontrée inexacte. Les changements subis par l'amidon durant l'ébullition ont une grande importance dans l'encollage et le parage et ont été étudiés avec grande attention. L'addition de sels a été indiquée comme influençant ces changements. Les propriétés collantes de l'amidon ainsi définies sont quelque peu obscures. Le procédé de l'encollage est employé dans le but spécial d'aider au tissage des tissus et les avantages des quelques substances collantes peuvent actuellement être simplement déterminés par un essai pratique. Les relations entre les propriétés mécaniques des fils apprêtés et les propriétés physiques des substances collantes n'ont jamais été déterminées. C'est principalement dû à la difficulté de mesurer les propriétés mécaniques des fils apprêtés, lesquelles déterminent leur valeur dans le tissage. EN COULEUR. AMIDON, ETC. Dégraissage (Savon etc.) Le dégraissage des textiles est surtout un phénomène de chimie colloïdale. Dans le cas du coton, les substances enlevées sont des graisses et des matières colloïdales ordinairement appelées substances politiques. Ces dernières forment des substances colloïdales avec les alcalis, au moyen desquels elles sont extraites du coton. Dans de récents brevets, des substances de caractère colloïdal, l'empois et les albuminoïdes, sont employées conjointement avec les alcalis caustiques comme agents dégraissants et apparemment ces substances agissent comme colloïdes protecteurs durant le processus du dégraissage. Dans le cas de la laine, les impuretés consistent principalement en graisse, bien que des matières protéiques soient présentes dans le suint. L'extraction de ces graisses est effectuée au moyen d'une solution diluée de savon. La nature du processus du dégraissage a été récemment étudiée au point de vue de la chimie colloïdale et de nombreuses déductions importantes ont été faites. Les impuretés de la soie consistent principalement en albuminoïdes et sont enlevées par des solutions diluées de savon. Teinture Une grande quantité de travaux établis sur la teinture ont déjà été complètement étudiés par King. La théorie électrique de la teinture a
avec les alcalis, au moyen desquels elles sont extraites du coton. Dans de récents brevets, des substances de caractère colloïdal, l'empois et les albuminoïdes, sont employées conjointement avec les alcalis caustiques comme agents dégraissants et apparemment ces substances agissent comme colloïdes protecteurs durant le processus du dégraissage. Dans le cas de la laine, les impuretés consistent principalement en graisse, bien que des matières protéiques soient présentes dans le suint. L'extraction de ces graisses est effectuée au moyen d'une solution diluée de savon. La nature du processus du dégraissage a été récemment étudiée au point de vue de la chimie colloïdale et de nombreuses déductions importantes ont été faites. Les impuretés de la soie consistent principalement en albuminoïdes et sont enlevées par des solutions diluées de savon. Teinture Une grande quantité de travaux établis sur la teinture ont déjà été complètement étudiés par King. La théorie électrique de la teinture a été récemment assez longuement discutée. Dans les conditions actuelles, quatre facteurs ont été envisagés. 1. Le mouvement molecular par lequel les molécules ou particules colorantes se transportent sur la fibre ou dans ses pores. En réalité, ce processus est ordinairement considéré comme de la diffusion et doit entrer en ligne de compte dans toutes les théories de teinture. Dans les solutions colloïdales, la même chose a lieu mais à un moindre degré. 2. La charge électrique sur la fibre et sur la couleur. Le potentiel de cette charge a été mesuré dans plusieurs conditions en considérant la nature et la concentration des électrolytes ajoutés. La nature de cette différence de potentiel a été l'objet de beaucoup de discussions. Plusieurs chimistes la considèrent comme due à une valeur résiduelle. L'opinion inverse, que la valence est la résultante directe de la construction électrique des éléments, est probablement plus juste. Dans tous les cas, les modèles cristallins de Bragg montrent que les surfaces des solides doivent se comporter différemment selon la masse de la matière. La grandeur des pores dans la laine. La présence de ces pores a été directement démontrée par l'ultramicroscope et indirectement par le fait que les solutions colloïdales peuvent
de compte dans toutes les théories de teinture. Dans les solutions colloïdales, la même chose a lieu mais à un moindre degré. 2. La charge électrique sur la fibre et sur la couleur. Le potentiel de cette charge a été mesuré dans plusieurs conditions en considérant la nature et la concentration des électrolytes ajoutés. La nature de cette différence de potentiel a été l'objet de beaucoup de discussions. Plusieurs chimistes la considèrent comme due à une valeur résiduelle. L'opinion inverse, que la valence est la résultante directe de la construction électrique des éléments, est probablement plus juste. Dans tous les cas, les modèles cristallins de Bragg montrent que les surfaces des solides doivent se comporter différemment selon la masse de la matière. La grandeur des pores dans la laine. La présence de ces pores a été directement démontrée par l'ultramicroscope et indirectement par le fait que les solutions colloïdales peuvent pénétrer d'une façon considérable à l'intérieur des fibres. L'idée que les colorants sont imbibés dans les cavités et les pores des fibres par attraction capillaire fut mise en avant par Crum il y a plus de 50 ans. La façon par laquelle les colorants sont fixés dans ces pores ne fut cependant pas expliquée par Crum, mais elle a été considérée comme un cas de coagulation électrique. L'augmentation de teinture produite avec le coton dans la mercerisation a été indiquée comme étant due aussi bien à un changement d'état colloïdale de la fibre qu'à une charge électrique. L'effet de la dessication sur le coton mercerisé est de réduire sa capacité tinctoriale ceci a été expliqué en étant du à la réversion des changements produits par la mercerisation. La grandeur des particules colorantes. Il est facile à saisir que l'aisance avec laquelle les particules colorantes peuvent pénétrer à l'intérieur des substances poreuses doit dépendre de leur grandeur. La rapidité de la coagulation en dépend aussi. En envisageant ces quatre facteurs, la théorie électrique semble expliquer la plupart des cas de teinture sa valeur est le mieux reconnue dans le cas des couleurs directes où les théories chimiques ont échoué. Le fait
fut cependant pas expliquée par Crum, mais elle a été considérée comme un cas de coagulation électrique. L'augmentation de teinture produite avec le coton dans la mercerisation a été indiquée comme étant due aussi bien à un changement d'état colloïdale de la fibre qu'à une charge électrique. L'effet de la dessication sur le coton mercerisé est de réduire sa capacité tinctoriale ceci a été expliqué en étant du à la réversion des changements produits par la mercerisation. La grandeur des particules colorantes. Il est facile à saisir que l'aisance avec laquelle les particules colorantes peuvent pénétrer à l'intérieur des substances poreuses doit dépendre de leur grandeur. La rapidité de la coagulation en dépend aussi. En envisageant ces quatre facteurs, la théorie électrique semble expliquer la plupart des cas de teinture sa valeur est le mieux reconnue dans le cas des couleurs directes où les théories chimiques ont échoué. Le fait que tous les acides absorbés par la laine peuvent être remis en liberté par l'eau chaude augmente l'importance de la théorie électrique. Les phénomènes rencontrés dans la teinture de la laine ne se conforment pas aux lois chimiques ordinaires à cause de la nature colloïdale de la laine. Les conditions sont toutefois analogues à celles rencontrées quand deux substances réagissantes en solution sont séparées par un vase poreux. La pression osmotique à l'intérieur du vase prend inévitablement part à l'équilibre. Dans le cas de la gélatine, cette pression osmotique produit du gonflement, mais dans le cas de la laine, le gonflement est limité par les forces de tension en conséquence, la pression osmotique s'ajoute aux forces internes déjà présentes. Les réactions chimiques peuvent se produire seulement sur les surfaces des fibres (externes et internes ou surfaces des pores) la nature et l'importance de ces surfaces ont un plus grand effet sur le processus de la teinture que les chimistes le supposent généralement. Impression L'impression des tissus est obtenue par l'application sur le tissu d'une solution visqueuse au moyen d'un rouleau gravé. De nombreux phénomènes de chimie colloïdale se rencontrent dans la préparation de la pâte visqueuse d'impression. Même aujourd'hui le
sont toutefois analogues à celles rencontrées quand deux substances réagissantes en solution sont séparées par un vase poreux. La pression osmotique à l'intérieur du vase prend inévitablement part à l'équilibre. Dans le cas de la gélatine, cette pression osmotique produit du gonflement, mais dans le cas de la laine, le gonflement est limité par les forces de tension en conséquence, la pression osmotique s'ajoute aux forces internes déjà présentes. Les réactions chimiques peuvent se produire seulement sur les surfaces des fibres (externes et internes ou surfaces des pores) la nature et l'importance de ces surfaces ont un plus grand effet sur le processus de la teinture que les chimistes le supposent généralement. Impression L'impression des tissus est obtenue par l'application sur le tissu d'une solution visqueuse au moyen d'un rouleau gravé. De nombreux phénomènes de chimie colloïdale se rencontrent dans la préparation de la pâte visqueuse d'impression. Même aujourd'hui le plus grand secret est gardé sur la préparation de ces pâtes, en partie relativement aux matériaux employés, mais plus spécialement sur la façon dont on les mélange. Il y a peu de difficulté à déterminer les composants par l'analyse chimique, et, avec l'aide de la chimie colloïdale, l'ordre dans lequel les ingrédients doivent être mélangés peut aisément être arrêté. Les substances qui en précipitent une autre seraient les premières mélangées avec le colloïde protecteur, amidon, gomme adragante, etc. La fixation subséquente de la matière colorante par la vapeur, particulièrement dans le cas des colorants non sur mordant, a été indiquée comme due au gonflement de la fibre par l'action de la vapeur. La fixation des couleurs de pâtes contenant ensemble couleur et mordant est indubitablement dû à la coagulation, comme la réduction du pouvoir protecteur des colloïdes à haute température. (Comparer). Parage Le parage des tissus est un traitement au cours duquel très peu de science a été appliquée. Les effets des traitements mécaniques auxquels sont soumis les tissus durant le parage ont été seulement récemment étudiés. Les principaux facteurs sont la pression mécanique, la chaleur et l'humidité. L'effet de l'humidité est d'augmenter le degré de gonflement de la fibre